采用扫描电镜和大样电解等检验方法对抗硫管线钢的冶炼过程试样和连铸坯中夹杂物的数量、尺寸、成分、形貌进行系统分析.结果表明:钢液经过LF精炼后,显微夹杂物的面积比降低了34.7％;中间包钢液的夹杂物面积比较VD出站增加了6.1％.LF进站钢液中的夹杂物主要为A12O3夹杂物,在LF精炼和VD真空处理过程中由于钢渣间的相互作用,形成以CaO、MgO、A12O3为主要组成的复合型夹杂物.钙处理后夹杂物中的CaO和Al2O3的物质的量比接近12:7,并与钢液发生了脱硫反应,形成了含CaS的复合夹杂物.中间包开浇阶段铸坯中的显微夹杂物和大型夹杂物都明显高于稳定浇铸状态;在稳定浇铸状态下,铸坯中的w(T[O])小于15×10-6,大型夹杂物的含量小于0.2 mg/kg;大型夹杂物的主要来源是钢包引流砂、结晶器保护渣.
抗硫管线钢 非金属夹杂物 夹杂物自动检测 大样电解